ICS
 
87.040
 
G 51
 
 
中华人民共和国国家标准
 
GB
 
18582
—
XXXX
 
代替
GB 18582
-
2008
、
GB 24408
-
2009
 
 
 
建筑用墙面涂料中有害物质限量
 
Limit of harmful substances of architectural wall coatings
 
 
（
征求意见
稿）
 
 
XXXX
 
-
 
XX
 
-
 
XX
发布
 
XXXX
 
-
 
XX
 
-
 
XX
实施
 
 GB 18582—XXXX 
I 前  言 
本标准全部技术内容为强制性。  
本标准按照 GB/T 1.1 —2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB 18582 —2008《室内装饰装修材料   内墙涂料中有害物质限量》和 GB 24408 —2009
《建筑用外墙涂料中有害物质限量》 。本标准以 GB 18582 —2008为主，整合了 GB 24408—2009的内容，
与GB 18582 —2008相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：  
——修改了标准 的名称； 
——修改了标准的范围（见第 1章， 2008年版的第 1章） ；  
——删除了规范性引用文件“ GB/T 601、GB/T 1250 ” ；增加了规范性引用文件“ GB/T 1725 —2007、
GB/T 8170 —2008、GB 15258 、GB/T 23985—2009、GB/T 23986—2009 、GB/T 23990 —2009 、
GB/T 23991 —2009 、GB/T 23992 —2009 、GB/T 23993 —2009 、GB/T 30646 —2014 、GB/T 30647
—2014、GB/T 31414 —2015” （见第 2章，2008年版的第 2章）； 
——增加了“建筑物” 、“建筑用墙面涂料” 、“装饰板涂料” 、“效应颜料” 、 “施工状态” 的定义（见
第3章） ； 
——修改了“挥发性有机化合物（ VOC）”、“挥发性有机化合物（ VOC）含量” 的定义（ 见第3章，
2008年版的第3章）； 
——增加了分类（见第 4章） ；  
——“水性墙面涂料”改为“内墙涂料” 、 “水性墙面腻子”改为“腻子” 、 “游离甲醛” 改为“甲
醛含量”、 “苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和”改为“苯系物总和含量” ；修改了  “挥发性有机
化合物（VOC）含量” 、 “甲醛含量” 、 “苯系物总和含量”项目的指标； 删除了 “可溶性重金
属”中“铅Pb”项目及指标； 增加了  “总铅（ Pb）含量” 、 “烷基酚聚氧乙烯醚总和含量” 、
“邻苯二甲酸酯总和含量”项目及指标（见表 1， 2008年版的表 1）； 
——增加了“外墙涂料”及其项目和指标（ 见表 1）； 
——增加了“装饰板涂料”及其项目和指标（见 5.2）； 
——修改了“挥发性有机化合物（ VOC）含量” 、 “甲醛含量” 、 “苯系物总和 含量”、“可溶性重金属
含量”项目的试验方法（见 6.2，2008年版的5.2）； 
——增加了“总铅（ Pb）含量” 、 “烷基酚聚氧乙烯醚总和含量” 、 “邻苯二甲酸酯总和含量”项目
的试验方法（见 6.2）； 
——修改了检验结果的判定 的内容（见 7.2，2008年版的 6.2）； 
——修改了包装标志 的内容（ 见第 8章， 2008年版的第 7章） ；  
——删除了涂装安全及防护 （2008年版的第8章）。 
——增加了标准的实施 （见第9章） 。 
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。  
本标准由中华人民共和国工业和信息化部归口。  
本标准代替 GB 18582 —2008和GB 24408 —2009。 
GB 18582 —2008的历次版本发布情况为：  
——GB 18582 —2001、GB 18582 —2008。 
GB 24408 —2009的历次版本发布情况为：  GB 18582—XXXX 
II ——GB 24408 —2009。GB 18582—XXXX 
1 建筑用墙面涂料中有害物质限量  
1 范围 
本标准规定了建筑用墙面涂料中对人体和环境有害的物质容许限量的术语 和定义、 产品分类、 要求、
测试方法、检验规则、包装标志 、标准的实施 等内容。 
本标准适用于直接在现场涂装、 工厂化涂装，对以水泥基及其他非金属材料 （木质材料除外） 为基
材的建筑物内表面和外表面进行装饰和 保护的各类建 筑用墙面涂料 。 
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB/T 1725 —2007  色漆、清漆和塑料  不挥发物含量的测定  
GB/T 3186  色漆、清漆及色漆与清漆用原材料  取样 
GB/T 6682 —2008 分析实验室用水规格和试验方法  
GB/T 6750 —2007 色漆和清漆  密度的测定  比重瓶法  
GB/T 8170 —2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定  
GB/T 9750 涂料产品包装标志  
GB 15258  化学品安全标签编写规定  
GB/T 23985—2009 色漆和清漆  挥发性有机化合物 (VOC)含量的测定  差值法 
GB/T 23986—2009 色漆和清漆  挥发性有机化合物 (VOC)含量的测定  气相色谱法  
GB/T 23990 —2009 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法  
GB/T 23991 —2009 涂料中可溶性有害元素含量的测定  
GB/T 23992 —2009 涂料中氯代烃含量的测定  气相色谱法  
GB/T 23993 —2009 水性涂料中甲醛含量的测定  乙酰丙酮分光光度法  
GB/T 30646 —2014 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定  气相色谱 /质谱联用法  
GB/T 30647 —2014 涂料中有害元素含量的测定  
GB/T 31414 —2015 水性涂料  表面活性剂的测定  烷基酚聚氧乙烯醚  
3 术语和定义  
3.1  
建筑物 building  
用建筑材料 构筑的空间和实体， 供人们居住 和进行各种活动的场所 。 
[GB/T 50504 -2009，术语2.1.4] 
注：例如，住宅、办公大楼、厂房、仓库、商场、体育馆 、展览馆、图书馆、医院、学校、机场、车站、剧院、教GB 18582—XXXX 
2 堂等。 
3.2  
建筑用墙面涂料 architectural wall coatings  
涂覆在以水泥基及其他非金属材料为基材的建筑物内表面和外表面的 墙面涂料。 
3.3  
装饰板涂料 decorative  panel coatings  
涂覆在建筑物墙体表面 用具有保温、装饰等功能的 板状制品 （金属材质除外）上的一类涂料 。装饰
板主要有无石棉硅酸钙板、无石棉纤维水泥板、天然花岗岩薄石材 、玻璃、瓷板、陶板 等。 
3.4  
效应颜料   effect pigment  
通常为片状 颜料，除提供颜色外还能提供一些其它性能，如彩虹色 （光在薄层上发生干涉而形成 ），
随角异色（颜色变换，颜色跳跃 、颜色明暗变化）或 纹理。 
[GB/T 5206 —2015，定义2.91] 
3.5  
挥发性有机化合物 （VOC） volatile organic compound  
在所处大气环境的正常温度和压力下，可以自然蒸发的任何有机液体和 /或固体。  
[GB/T 5206 —2015，定义2.270] 
3.6  
挥发性有机化合物含量 （VOC含量） volatile organic compound content  
在规定的条件下测得的 涂料中存在的挥发性有机化 合物的质量。 
[GB/T 5206 —2015，定义2.271] 
3.7  
施工状态   application condition  
在施工方式和施工条件满足相应产品技术说明书中的要求时， 产品所有组分混合后，可以 进行施工
的状态。 
4 产品分类  
本标准将 建筑用墙 面涂料分为：水性墙面涂料、 装饰板涂料。其中，水性墙面涂料分为：内墙涂料、
外墙涂料 、腻子；装饰板涂料 分为：水性装饰板涂料、溶剂型装饰板涂料。 外墙涂料又分为含效应颜料
类和其他类； 水性装饰板涂料又分为 合成树脂 乳液类和其他类；溶剂型 装饰板涂料 又分为：色漆、清漆、
效应颜料 漆。 
5 要求 GB 18582—XXXX 
3 5.1 水性墙面涂料 中有害物质限量应符合表 1的要求。  
表1 水性墙面涂料 中有害物质限量的要求  
项目 限量值 
内墙涂料a 外墙涂料a 
腻子b 
含效应颜料 类 其他类 
挥发性有机化合物（ VOC）含量                  ≤ 80（g/L） 120（g/L） 100（g/L） 10（g/kg） 
甲醛含量/（mg/kg）                           ≤ 50 
苯系物总和 含量/（mg/kg ）                    ≤ 
[限苯、甲苯 、二甲苯（含乙苯） ] 100 
总铅（Pb）含量/（mg/kg）                    ≤ 
（限色漆和腻子）  90 
可溶性重金属含量 /（mg/kg） ≤ 
（限色漆和腻子）  镉（Cd）含量 75 
铬（Cr）含量 60 
汞（Hg）含量 60 
烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 /（mg/kg）          ≤ 
{限辛基酚聚氧乙烯醚 [C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH，简称
OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚 [C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH， 简称
NPnEO]，n =2～16}（限内墙涂料 和外墙涂料 ） 1000 
邻苯二甲酸酯总和含量 /％                     ≤ 
（限邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二
甲酸二正丙酯、邻苯二甲酸二异丙酯、邻苯二甲酸二
正丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯） （限内墙涂料 和外墙涂
料） 0.1 
a   涂料产品所有项目均不考虑稀释配比。  
b   膏状腻子 及仅以水稀释的粉状腻子 所有项目均不考虑稀释配比；粉状腻子 （除仅以水稀释的粉状腻子外）
除总铅、可溶性重金属项目直接测试粉体外，其余项目按产品 明示的施工 状态下的施工配比将粉体与 水、
胶粘剂等其 他液体混合后测试。如 施工状态下的施工配比为某一范围时，应按照水用量最小、胶粘剂等其
他液体用量最大的配比 混合后测试。  
5.2 装饰板涂料 中有害物质限量应符合表 2的要求。  GB 18582—XXXX 
4  
表2 装饰板涂料 中有害物质限量的要求  
项目 限量值 
水性装饰板涂料a 溶剂型装饰板涂料b 
合成树脂乳液类  其他类 色漆 清漆 效应颜料漆  
挥发性有机化合物（ VOC）含量/（g/L） ≤ 120 250 580 600 760 
甲醛含量/（mg/kg） （限水性）          ≤ 50 
总铅（Pb）含量/（mg/kg）            ≤
（清漆除外 ） 90 
可溶性重金属 含量/
（mg/kg）       ≤ 
（清漆除外 ） 镉（Cd）含量 75 
铬（Cr）含量 60 
汞（Hg）含量 60 
乙二醇醚及醚酯总和含量 /（mg/kg）    ≤ 
（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二
醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、
乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇
二甲醚）  300 
卤代烃总和含量 /%                    ≤ 
（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、 1,1-
二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、 1,1,1-三氯乙烷、
1,1,2-三氯乙烷、 1,2-二氯丙烷、 1,2,3-三
氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） （限溶剂型） 0.1 
苯含量/％（限溶剂型）               ≤ 0.3 
甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 /％   ≤
（限溶剂型） 20 
a  水性装饰板 涂料产品所有项目均不考虑稀释配比。  
b   按产品明示的施工 状态下的施工配比混合后测定。如 多组分的某组分 使用量为某一范围时，应按照 产品施
工状态下的施工配比规定 的最大比例混合后进行测定。  GB 18582—XXXX 
5 6 测试方法 
6.1 取样 
按GB/T 3186 的规定取样，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定 。 
6.2 试验方法  
6.2.1 挥发性有机化合物（ VOC）含量 
6.2.1.1 水性墙面涂料 和水性装饰板涂料 中挥发性有机化合物 （VOC）含量 
按GB/T 23986 —2009的规定进行 ，色谱柱采用 中等极性色谱柱（ 6%氰丙苯基 /94%聚二甲基硅氧烷
毛细管柱），标记物为己二酸二乙酯 。称取试样约 1.0g；校准化合物包括 但不限于 甲醇、乙醇、正丙
醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、三乙胺、二甲基乙醇胺、 2-氨基-2-甲基-1-丙醇、乙二醇、 1,2-丙二醇、
二乙二醇、 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇等；水分含量 的测定， 按本标准中 附录A的规定进行 ；水性墙面
涂料配套的所有腻子 样品不做水分含量和密度的测试 。涂料产品中VOC含量的计算，按GB/T 23986 —
2009中10.4进行，检出限为 2g/L；腻子产品中VOC含量的计算，按GB/T 23986 —2009中10.2进行，
并换算成克每千克 （g/kg）单位表示 ，检出限为 1g/kg。 
6.2.1.2 溶剂型装饰板涂料 中挥发性有机化合物 （VOC）含量 
按GB/T 23985 —2009的规定进行 。不挥发物含量 按GB/T 1725 —2007的规定进行 ，称样量为（ 1
±0.1）g，干燥条件为（ 105±2）℃/1h；密度按 GB/T 6750—2007的规定进行 ，试验温度为（ 23±2）℃；
不测水分， 水分含量设为零 。VOC含量的计算，按 GB/T 23985 —2009中8.3进行。 
6.2.2 甲醛含量 
按GB/T 23993—2009的规定进行。  
6.2.3 苯系物总和含量 、苯含量、 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量  
水性墙面涂料中苯系物总和含量的测定，按 GB/T 23990 —2009中B法的规定进行；水性 墙面涂料
中苯系物总和含量 的计算，按 GB/T 23990 —2009中9.4.3进行。 
溶剂型装饰板涂料中苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量的测定，按 GB/T 23990 —2009中
A法的规定进行； 溶剂型装饰板涂料中苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量的计算，按 GB/T 
23990—2009中8.4.3进行。 
6.2.4 总铅（Pb）含量 
按GB/T 30647 —2014的规定进行。  
6.2.5 可溶性重金属含量  
按GB/T 23991 —2009的规定进行 ，采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ ICP-OES）或其它合适
的分析仪器 进行测试 。 
6.2.6 烷基酚聚氧乙烯醚 总和含量 
按GB/T 31414 —2015的规定进行 。 
6.2.7 邻苯二甲酸酯 总和含量 
按GB/T 30646 —2014的规定进行 。 
6.2.8 乙二醇醚及醚酯总和含量  
按GB/T 23986—2009的规定进行 。乙二醇醚及醚酯含量的计算， 按GB/T 23986 —2009中10.2进
行，并换算成毫克每千克 （mg/kg）单位表示 。 
6.2.9 卤代烃总和含量  
按GB/T 23992 —2009的规定进行 。卤代烃含量的计算，按 GB/T 23992 —2009中8.5.2进行。 GB 18582—XXXX 
6 7 检验规则  
7.1 本标准所列的全部要求均为型式检验项目。  
7.1.1 在正常生产情况下，每年至少进行一次型式检验。  
7.1.2 有下列情况之一时应随时进行型式检验：  
——新产品最初定型时；  
——产品异地生产时；  
——生产配方、工艺及原材料有较大改变时；  
——停产三个 月后又恢复生产时。  
7.2 检验结果的判定  
7.2.1 检验结果的判定 ，按GB/T 8170—2008中修约值比较法进行。  
7.2.2 粉状腻子 （除只以水稀释的粉状腻子外） 、水性装饰板 涂料（其他类涂料）和 溶剂型装饰板涂
料报出检验结果时 ，应同时注明产品的施工 状态下的施工配比。 
7.2.3 所有项目的检验结果均达到本标准的要求时，产品为符合本标准要求。  
8 包装标志  
8.1 产品包装标志除应符合 GB/T 9750 的规定外，按本标准检验合格的产品可在包装标志上明示 。 
8.2 产品中生物杀伤剂 应按GB 15258的规定进行危害性标识。  
8.3 包装标志上或产品说明书中应明确施工 状态下的施工配比。 
8.4 包装标志上或产品说明书中应标明符合本标准的 分类和产品 类型。 
9 标准的实施  
9.1 溶剂型建筑用墙面 涂料自本标准实施之日起不得在 现场涂装 中使用。  
9.2 涂装现场抽查时， 对于聚氨酯类、 环氧类等多组分固化的涂料品种抽样 检验，应考虑适用期。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GB 18582—XXXX 
7 A  A  
附 录 A 
（规范性附录）  
水分含量的测定 ---气相色谱法  
A.1 试剂和材料  
A.1.1 蒸馏水：符合 GB/T 6682 —2008中三级水的要求；  
A.1.2 稀释溶剂：用于稀释试样的有机溶剂，不含有任何干扰测试的物质。纯度至少为 99%（质量百分
数） ，或已知纯度。例如：二甲基甲酰胺等 。 
A.1.3 内标物：试样中不存在的化合物，且该化合物能够与色谱图上其他成分完全分离。纯度至少为 9
9%（质量百分数） ，或已知纯度。例如：异丙醇等 。 
A.1.4 载气：氢气或氮气，纯度≥ 99.995%。 
A.2 仪器设备  
A.2.1 气相色谱仪：配有热导检测器及程序升温控制器；  
A.2.2 色谱柱： 苯乙烯-二乙烯基苯多 孔聚合物的毛细管柱 ； 
注：其他满足检验要求的色谱柱也可使用。  
A.2.3 进样器：微量注射器， 10μl； 
A.2.4 配样瓶：约 10ml的玻璃瓶，具有可密封的瓶盖；  
A.2.5 天平：精度 0.1mg。 
A.3 气相色谱测试条件  
A.3.1 色谱柱：苯乙烯 -二乙烯基苯多 孔聚合物的毛细管柱， 25m×0.53mm×10μm；  
A.3.2 进样口温度： 250℃；  
A.3.3 检测器温度：温度 300℃；  
A.3.4 分流比： 5∶1；  
A.3.5 柱温：程序升温， 100℃保持2min, 然后以20℃/min升至130℃保持3min；再以30℃/min升至20
0℃保持5min； 
A.3.6 载气：氢气，流速 6.5ml/min 。 
注：也可根据所用气相色谱仪的性能、色谱柱类型及待测试样的实际情况选择最佳的气相色谱测试条件。  
A.4 测试步骤  
A.4.1 测试水的 相对响应因子（ R） 
在同一配样瓶（见 A.2.4）中称取 0.2g左右的蒸馏水（见 A.1.1）和0.2g左右的异丙醇（见 A.1.3），
精确至0.1mg，再加入5ml二甲基甲酰胺（见 A.1.2），密封配样瓶（见 A.2.4）并摇匀。用微量注射器（见
A.2.3）吸取配样瓶（见 A.2.4）中的1μl混合液注入色谱仪中，记录色谱图。按下列公式（ A.1）计算
水的相对响应因子（ R）： 
 
i OHOH i
A WAWR
22  ................................ ... (A.1) GB 18582—XXXX 
8 式中： 
R ——水的相对 响应因子； 
Wi ——异丙醇的质量，单位为克 （g）； 
AH2O——水的峰面积 ； 
WH2O——水的质量，单位为克 （g）； 
Ai  ——异丙醇的峰面积 。 
若异丙醇和二甲基甲 酰胺不是无水试剂，则以同样量的异丙醇和二甲基甲酰胺（混合液），但不加
水作为空白样，记录空白样中水的峰面积 （B）。按下列公式 （A.2）计算水的相对 响应因子（R）： 
 
i OHOH i
A WB A W
R

22) (  ................................ . (A.2) 
式中： 
R ——水的相对响应因子；   
Wi——异丙醇的质量，单位为克（ g）； 
AH2O——水的峰面积；  
B——空白样中水的峰面积；  
WH2O——水的质量，单位为克（ g）； 
Ai——异丙醇的峰面积。  
平行测试两次，取两次测试结果的平均值，其相对偏差应小于 5%，保留三位有效数字 。 
A.4.2 样品分析  
称取搅拌均匀后的试样 0.6g以及与水含量近似相等的异丙醇（ 见A.1.3）于配样瓶（ 见A.2.4）中，
精确至0.1mg，再加入 5ml二甲基甲酰胺（ 见A.1.2）（稀释溶剂体积可根据样品状态调整） ，密封配样
瓶（见A.2.4）并摇匀。同时准备一个不加试样的异丙醇和二甲基甲酰胺混合液做为空白样。用力摇动
或超声装有试样的配样瓶（ 见A.2.4）15min，放置5min，使其沉淀 [为使试样尽快沉淀，可在装有试样
的配样瓶（ 见A.2.4）内加入几粒小玻璃珠，然后用力摇动；也可使用低速离心机使其沉淀 ]。用微量注
射器（见A.2.3）吸取配样瓶（ 见A.2.4）中的1μl上层清液，注入色谱仪中，记录色谱图。  
A.4.3 计算 
按下列公式 （A.3）计算试样中的水分含量 （H2O%）： 
 
RAWB A WOH
i cOH i
100) (%2
2  ............................  (A.3) 
式中： 
Wi——异丙醇质量，单位为克 （g）； 
A
OH2——试样中水的峰面积；  
B——空白样中水的峰面积 ； 
Wc——试样的质量，单位为克 （g）；                                                                                                
Ai——异丙醇的峰面积；  
R——水的相对 响应因子。 
平行测试两次，取两次测试结果的平均值，保留三位有效数字 。 
A.5 精密度 GB 18582—XXXX 
9 A.5.1 重复性：同一操作者两次测试结果的相对偏差小于 1.6%。 
A.5.2 再现性：不同实验室间测试结果的相对偏差小于 5%。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GB 18582—XXXX 
10 参 考 文 献 
[1] GB/T 2705 —2003  涂料产品分类和命名  
[2] GB/T 5 206—2015  色漆和清漆  术语和定义 
[3] GB/T 33761 —2017  绿色产品评价通则  
[4] GB/T 34676 —2017  儿童房装饰用内墙涂料  
[5] GB/T 50504 —2009  民用建筑设计术语标准  
[6] HG/T 5172 —2017  水性液态内墙硅藻涂料  
[7] HJ 2537—2014  环境标志产品技术要求  水性涂料  
[8] JG/T 481 —2015  低挥发性有机化合物（ VOC） 水性内墙涂覆材料  
[9] JG/T 287—2013  保温装饰外墙外保温系统材料  
[10] RISN-TG028-2017 保温装饰板外墙外保温工程技术导则  
[11] Basic Criteria for Award of The Blue Angel  Environmental Label  RAL-UZ 102 
Low-emission Interior Wall Paints （Edition January 2015 ） 
[12] Commission Decision (EU) 2015/886   Amending Decision 2014/312/EU establishin g the 
ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints 
and varnishes  
[13] Commission Decision (EU) 2014/312  Establishing the ecological cr iteria for the 
award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes   
 
_________________________________  